que le flux noir, la potaffe & le fiel de verre font les j 

 fubflances les plus propres à fe combiner avec le fou- 

 fre ; elles furpaflent même le fer dans cette propriété, 

 qui pourtant efl de toutes les fubfTances métalliques 

 celle qui a le plus de difpofition à s'unir avec le fou- 

 fre. Ainii , en joignant le fer avec ces fubflances al- 

 kalines , il n'eil pas douteux que la précipitation fe 

 fera plus promptement & plus parfaitement, & les 

 matières falines en nageant à la furface des métaux 

 en fufion doivent empêcher, que le foufre pouffé par 

 l'aclion du feu , n'entraîne & ne volatilife avec lui 

 un grand nombre de molécules d'argent. D'où l'on 

 voit que les fondans alkalins ont leur avantage ; mais 

 d'un autre côté , on ne peut fe diffimuler qu'ils n'aient 

 auffi leurs inconvéniens. D'abord ils endommagent 

 conlidérabiemenr les creufets , & les mettent hors 

 d'état de fervir davantage > ce qui augmente les frais 

 dans une opération où l'économie fait tout le profit. 

 De plus , tout le monde fait que les fels alkalis com- 

 binés avec le foufre forment ce qu'on appelle Yhepar 

 •ou le foie de foufre , qui , à la vérité , facilite la fufion 

 des métaux , mais qui diffout en même tems l'or & 

 -l'argent de manière qu'il efl impoluble de leur rendre 

 leur forme métallique , du moins fans des peines & 

 •des dépenfes considérables ; d'ailleurs ce foie de fou- 

 fre rend ces métaux aigres & caffans de forte qu'il 

 faut recourir à des fuiions réitérées avec le fel ammo- 

 niac , le nitre , le borax , &c. pour dégager ces mé- 

 taux de la niauvaife qualité qu'ils ont contraclée;tou- 

 îes ces choies augmentent la dépenfe , & font qu'une 

 portion de l'argent fe perd, vu que l'on ne retrouve 

 •point exactement celui qui s' efl converti en feories. 

 •M. de Jufli a trouvé par des expériences que le flux 

 noir & le fiel de verre , furtout quand ces deux fon- 

 dans font combinés, produifoient dans le feu une plus 

 ■grande quantité de foie de foufre que l'on ne pour- 

 Toit l'imaginer. Outre cela le flux noir , à caufe du 

 niîre qui y entre, ne laifle pas d'augmenter la dépen- 

 le , furtout fi l'on travaille en grand ; d'ailleurs il at- 

 tire très-rapidement l'humidité de l'air , ce qui peut 

 caufer beaucoup d'inconvéniens dans l'opération. 



■D'après toutes ces confidérations , M. de Jufli don- 

 •ne la préférence à l'opération dans laquelle on em- 

 ploie le fer au lieu de fubflances alkalines, vu que ce 

 métal efl à très-bon marché , qu'il a une très-grande 

 >difpofition à abforber le foufre , & que par fon moyen 

 on n'eil point expofé à perdre une portion de l'ar- 

 •gent. Cependant il ell à-propos d'y joindre un peu de 

 -fiel de verre-, qui efl une fubffance peu couteufe; 

 elle facilitera la fufion , empêchera le foufre de difîî- 

 per ou d'entraîner avec lui une portion de l'argent , 

 îkvorifera la formation des feories , & s'il fe forme 

 du foie de foufre , ce ne fera qu'en très-petite quan- 

 tité. 



Si l'on a une certaine quantité d'argent contenant 

 de l'or , dont on veuille faire la fèparation par la voie 

 féche , il fera à propos d'en faire l'effai avec beaucoup 

 -d'exactitude par la coupelle ou par l'eau-forte, pour 

 -favoir combien le marc d'argent contient d'or. Voyz^ 

 -l'article Essai. Pour cet effet il faudra commencer 

 -par mettre cet argent en grenaille très-fine , ce qui 

 le fait en le .faifant fondre , -& en le verfant douce- 

 anent dans un vaiiTeau rempli d'eau , que l'on agi- 

 tera fans interruption avec des petites branches de ! 

 .bouleau, alors on en fera l'effai. Il efl important que 

 l'argent foit réduit en une grenaille très-fine comme 

 de la dragée , ou tout au plus comme des lentilles , 

 «parce que Ton n'aura pas befoin d'y joindre une auffi. 

 grande quantité de foufre pour l'opération fubfé- 

 •q-uente , c'eil-à-dire pour la fèparation ou le départ 

 ipar la voie féche. En effet , pour qu'elle fefaffe exac- 

 tement, il faut que tout l'argent foit parfaitement 

 .pénétré par le foufre ; fans cela ., ce métal tombe au 

 /fond du creufet , ? ôc l'on obtient des maffes métalli- 



ques trop grandes pour pouvoir en bien faire ïe dé- 

 part par i'eau-forte , & l'on fera dans le cas de re- 

 commencer \z. fèparation. 



Pour mêler l'argent en grenaille avec le foufre ; 

 en mouillera cette grenaille avec de l'eau , on y 

 joindra du fourre en poudre fine , on roulera le tout 

 avec la main, de manière que chaque grain d'argent 

 ait une petite croûte de foufre ; fi l'argent efl parfai- 

 tement pur , il fera à propos avant que de le mêler 

 avec le foufre , d'en mettre à part autant de demi on- 

 ces , que l'on a de marcs dont on veut faire le départ 

 ou la féparation. 



Lorfque l'argent en grenaille a été mêlé avec du 

 foufre , on le met dans un creufet que. l'on remplira 

 prefqu'entierement ; on le couvrira d'un couvercle , 

 & l'on aura foin de bien luter les jointures , de peur 

 que l'aclion du feu ne fafle partir une grande quan- 

 tité de foufre qui n'aura pas produit fon effet , & qui 

 n'aura point intimement pénétré l'argent. On don- 

 nera d'abord un feu très-doux , on placera le creu- 

 fet fur un fupport, & on fera un feu circulaire , qui 

 approche peu à peu du creufet , & on le laiffera 

 échauffer jufqu'à ce qu'on voye une flamme légère 

 de foufre fortir par les jointures , alors la diffolution 

 de l'argent par le foufre fera faite. 



Pendant cette opération on préparera le fourneau 

 à vent. On fera bien de pratiquer dans le cendrier un. 

 creux ou une fofle de terre glaife que l'on tiendra 

 bien nette , afin que fi le creufet venoit à fe fendre , 

 le métal fondu ne vînt point à fe perdre, 



Alors on ôtera le couvercle du creufet , qui con- 

 tient l'argent combiné avec le foufre ; & fi l'argent 

 ne contient point de cuivre , ce qui efl allez rare , on 

 y mettra la demi-once d'argent qui, comme on l'a 

 dit , aura été retenue fur chaque marc. On couvrira 

 le creufet d'un couvercle , dans lequel on aura fait lia 

 trou ; par lequel on parlera un fil de fer allez fort ; on 

 placera le creufet au fourneau à vent ; on l'entourera 

 de charbons auffi également qu'il fera poffible , après 

 quoi on remplira entièrement le fourneau , & l'on 

 mettra des charbons ardens par le haut, afin que le 

 feu s'allume de haut en bas. Lorfque le mélange fera 

 entré parfaitement en fufion , ce qui arrivera très- 

 promptement,& ce dont on pourra s'affurer au moyen 

 du fil de fer qui traverfe le couvercle du creufet , on 

 ôtera ce couvercle, afin d'achever l'opération à l'ai- 

 de du précipitant qui fuit , que l'on tiendra tout prêt 

 pour s'en fervir au befoin. 



C'efl un mélange compofé de deux parties de li- 

 maille de fer non rouillé, d'une partie de litharge 

 d'une partie de fiel de verre , Se d'une partie de fel 

 marin fondu. Ce mélange efl celui dont on peutfé 

 fervir avec le plus de fuccès dans la première &: la 

 féconde fufion de l'argent combiné avec le foufre ; 

 mais dans la troifieme & quatrième fufion & dans 

 les fuivantes , il fera à-propos d'y ajouter encore deux 

 parties de plomb en grenaille. 



Dans la première fonte on èmployera autant dé 

 'demi-onces du mélange que l'on aura de marcs d'ar- 

 gent, dont on voudra faire la féparation ou le départ; 

 On ne mettra pourtant le mélange que peu-à-peu , en 

 le répandant fur le métal fondu , de manière qu'il en 

 couvre la furface, & à chaque fois on remuera le tout 

 avec le fil de fer qui traverfe le couvercle. 



Durant cette opération , on donnera toujours un 

 feu violent, afin que le mélange entre parfaitement 

 en fufion ; pour cet effet on fera bien de recouvrir le 

 creufet , & de fortifier le feu à chaque fois que l'on 

 aura mis de la compofition précipitante ; il faudra 

 auffi avoir foin que les charbons chauffent également 

 le creufet qui pourroit fe fendre , fi l'on mettoit au- 

 près de lui un trop grand nombre de charbons non 

 allumés , ce qui arrive ? fur-tout lorfque les creufets 

 font grands.. 



